H. Traube, Ueber die Krystallform einiger Lithiumsalze. 181 



Ich versuchte auch aus einer Lösung, welche Kaliumsulfat 

 und Lithiumselenat enthielt, Krystalle zu erhalten, es bildeten 

 sich jedoch nur sehr feine Nädelchen. 



6. Mischkry stalle von Kaliumlithiumsulf at und Kalium- 

 lithiumchromat. 



Kaliumlithium Chromat konnte in deutlichen Kry stallen 

 nicht erhalten werden, es schieden sich immer nur feinfaserige 

 Aggregate beim Verdunsten einer K 2 Cr 4 und Li 2 Cr 4 ent- 

 haltenden Lösung aus, dagegen gelang es, Mischkrystalle von 

 KLiSO und KLiCr0 4 von der Form des reinen Sulfats dar- 

 zustellen, die analysirten Krystalle hatten die Zusammen- 

 setzung : 



9KLiS0 4 + KLiCr0 4 



Gefunden Berechnet 



K 2 



32,92 



32,64 



Li 2 



10,01 



10,42 



so 3 



50,43 



50,00 



Cr0 3 



6,31 



6,94 





99,67 



100,00 



Hexagonal: 



a : c = 1 : 1,66523 



Beobachtete Formen: (1010), (1011), (0001). 



Gemessen Berechnet 

 1011:0111 52° 40' — 



10T1 : 10TT 57 4 ; 56° 57' 18" 



10T1 : 10T0 27 25 27 28 39 



10T1 : T0T1 123 7 123 2 42 



10T1 : 0001 62 26 62 31 21 



Die hellgelben, über Centimeter grossen, aber nur 1—2 mm 

 starken Krystalle waren stets im Sinne der Verticalaxe aus- 

 gedehnt, aus der ungleichen Färbung — sie waren an den 

 Enden dunkler als in der Mitte gefärbt — ergab sich, dass 

 sie nicht in allen Theilen dieselbe Zusammensetzung hatten, 

 es wurde daher von einer Bestimmung des Drehungsvermögens 

 abgesehen. Diese Krystalle zeigten das gleiche pyroelektrische 

 Verhalten, wie das reine Kaliumlithiumsulfat: die scheinbar 

 einfachen Individuen stellten Zwillinge nach der Basis dar. 

 Die zu einem Zwillingskrystall zusammentretenden Individuen 

 Hessen auch hier meist entgegengesetzte Drehung erkennen. 

 Die elektrische Erregung auf den Prismenflächen der sehr 



